( 185 ) 
PREMIÈRE PARTIE. — Méthode pour l'analyse immédiate des diverses variétés de carbone. 
` 
» Cette méthode consiste à oxyder le carbone à basse température et à 
examiner les produits formés, Dans ces conditions : 
» 1° Le diamant n’est pas oxydé (1) sensiblement, même par des trai- 
tements réitérés et prolongés, et soit qu'il s'agisse du diamant ordinaire ou 
du diamant noir; 
» 2° Les diverses variétés de carbone-amorphe sont changées entiere- 
ment en acides humoïdes, d’un brun jaunåtre, solubles dans l’eau; les pro- 
priétés de ces acides varient suivant les carbones qui les fournissent ; 
» 3° Les diverses variétés de graphite vrai sont changées en oxydes gra- 
phitiques correspondants. Les propriétés de ces oxydes varient notablement 
avec la nature des graphites qui les fournissent; mais tous sont caractérisés 
par leur insolubilité d’une part, et surtout par leur propriété d’être décom- 
posés brusquement et avec déflagration sous l'influence de la chaleur. 
» Tels sont les caractères que l’on observe, lorsqu'on oxyde une va- 
riété de carbone unique et sans mélange. Pour parvenir à ces résultats, on 
opère de la manière suivante. 
» On réduit en poudre le carbone, s’il ne l’est déjà; on le mélange avec 
cinq fois son poids de chlorate de potasse, pulvérisé séparément et au préa- 
lable; puis on incorpore peu à peu la masse avec de l'acide nitrique fu- 
mant, de façon à former une sorte de pâte. On abandonne le tout, dans une 
petite fiole ouverte, pendant quelques heures; puis on chauffe vers 5o à 
60 degrés, pendant trois ou quatre jours sans interruption. Au bout de ce 
temps, on étend la masse avec de l’eau, et on la lave par décantation au 
moyen de l’eau tiède (2). En général, il est nécessaire de répéter la même 
série d'opérations quatre, cinq, six fois, et même davantage, pour arriver 
soit à dissoudre entierement les carbones-amorphes, soit à changer entiè- 
rement les graphites en oxydes graphitiques. Les charbons brillants et feuil- 
letés qui se déposent aux parois d’un tube rouge, dans la destruction des 
composés organiques, offrent surtout une résistance prolongée, due à leur 
Cohésion spéciale, | 
k On peut donc distinguer les diverses variétés du carbone par létude 
Spéciale de leurs produits d’oxydation. Il y a plus. D'après mes premières 
Rene EE POSTS 
1\ 12 ue i inai | | 
(1) J'ai opere sur de la poudre de diamant ordinaire et sur de la poudre de diamant noir, 
à en rs. à 
que MM. Halphen avaient bien voulu mettre à ma où pe ré oc ts 
eprouvee par les savants. 
(2) 
Ces lavages doivent étse assez prolongés pour dissoudre les sels potassiques. 
